der Gegend von Berlin. 141 



keit von der magnetischen Thätigkeit affizirt zu werden vermindere, ohnge- 

 fähr wie wir sehen, dafs gehärteter Stahl schwerer zu polarisiren ist als ehe 

 er durch Abkühlung condensirt wurde. In dieser Annahme blieb Scores- 

 bys Beweis mangelhaft, denn man konnte immer einwenden, nicht blos das 

 Reibungsmoment habe sich geändert, sondern im erwärmten Räume sei die 

 Nadel selbst gleichsam wieder aufgelhaut für die magnetische Einwirkung. 

 Doch die oszillatorische Methode bewies den Ungrund dieser Annahme, und 

 dafs eine ohne alle Reibung schwingende Nadel in den Temperaturen + 13, 

 und — 9,5 nur einen im entgegengesetzten Sinne liegenden Unterschied ih- 

 rer dirigirenden Kraft angiebt, dieser aber weit kleiner ausfällt als der vor- 

 ausgesetzte der andern Art; denn vier Beobachtungsreihen in der höheren, 

 und vier in der niederen Temperatur gaben im Mittel 25",5S in der Wärme, 

 und 25", 50 in der Kälte als Dauer von 10 Schwingungen. 



2. Es ist bekannt, dafs wenn man die Cohäsionsverhältnisse eines 

 Eisendraths auf die Weise verändert, dafs man ihn um seine Axe windet, 

 eine Polarität in ihm entsteht, die sogar innerhalb gewisser Grenzen mit der 

 Anzahl der Windungen die man giebt regelmäfsig zunimmt, so dafs Herr 

 Gay Lussac dieses Mittel in Vorschlag gebracht um gleiche Grade der 

 Magnetisation hervorzubringen, vorausgesetzt nur das angewendete Eisen 

 sei von ganz gleicher chemischer Constitution. Welchen Antheil hat nun 

 bei dieser Wirkung die Azimuthaibewegung des Windens um die Axe; und 

 würde wohl ein Stab auch polarisirt werden durch einen blofs senkrechten 

 Zug, wobei die Cohäsionsverhältnisse auch verändert werden, aber ohne 

 azimuthale Veränderung in ihrer relativen Stellung? Wir benutzten die Gele- 

 genheit, wo im Zeughause durch die Bramasche Presse Cvlinder von Gufs- 

 eisen 1 Fufs lang und 3 Zoll im Durchmesser zerrissen wurden. Um die 

 Tenazität dieser Cylinder genau messen zu können, wurde der Druck der 

 sie in ihrer senkrechten Stellung zerreifsen sollte, nur sehr allmählig ver- 

 mehrt, und man gewann vollkommen Zeit, die Einwirkung des Stabes auf 

 die Schwingungszeiten einer dicht daran gestellten Nadel, während der Stab 

 zum reifsen sollizitirt wurde zu beobachten, und zu vergleichen mit der 

 Wirkung die er eben geäufsert hatte, ehe die Spannung gegeben wurde. Es 

 fand sich nur ein sehr geringer Unterschied, denn die mittlere Dauer von 

 10 Schwingungen war beim ungespannten Eisen 20", 74, und während der 

 allmählich bis zum Zerreifsen zunehmenden Spannung 20", 64; eine Zunahme 



